SÉANCE DU 9 JUILLET I917. 63 



aciers au nickel, au manganèse ( ' ) et au tungstène ; les résultats microgra- 

 phiques concernant les aciers au nickel et au tungstène, qui avaient été 

 soumis à MM. Le Chatelier et Osmond, présentent d'assez grandes diffi- 

 cultés d'interprétation et semblent conduire à la conception de nouveaux 

 constituants. Par contre, ceux relatifs aux aciers au manganèse s'expliquent 

 plus facilement, surtout si l'on tient compte des conclusions auxquelles nous 

 a conduit l'étude de la trempe des aciers au carbone faite avec M. Garvin (-). 

 Dans des conditions de recuit normales ( 1000", durée de refroidissement 



I . — Gross. : lono. 



de 3 à j heures), ces aciers, lorsque les teneurs en manganèse et en carbone 

 sont suffisantes, sont à l'état austénitique (•'), doux non magnétique, stable 

 à chaud. Par chauffage vers 55o°, M. Le Chatelier (') avait déjà signale 

 (ju'on pouvait les amènera l'état magnétique par apparition de troostite. 



Le même phénomène se produit lorsqu'on ralentit le refroidissement 

 lors du recuit; mais, si l'on opère dans les conditions de nos expériences 

 (température atteinte, ijoo"; durée du refroidissement, 75heuçesde i3oo" 



(') PoRTEVlx, Assoc. inlern. pour l'essai dv< matériau.r [Proccs-verbat de. I» 

 séance du 25 novembre 191 i )• 



{-) PoRTEviN et Garvin, Comptes rendus, t. KiV, 1917, p. 885. 



(^) OsMOM>, Annales des Mines, 7900. — Gl'm.let, /?er. Met., l. 1, 190^, p. 89. 



(*) H. Le Chatelier, Comptes rendus, t. 119. 189/i, p. 272. 



